— 579 — 



binodale mentre ne è ben diverso il significato. Infatti, mentre la superficie 

 binodale è individuata completamente per ogni temperatura e va variando 

 di forma e di posizione col variare di questa, la superficie di soliditicazione 

 viene ad essere descritta col variare della temperatura, e ad ogni tempera- 

 tura corrisponde una unica linea che è l' isoterma relativa. 



Nel caso di cui si tratta, la superficie finale di solidificazione risulta 

 costituita di una falda rigata a generatrici orizzontali staccantisi dal piano 

 t(BG) ed abbassantisi verso il vertice A fino al di sopra dei punti r,t; com- 

 prende poi un triangolo di cui i vertici si trovano alla stessa altezza rispet- 

 tivamente sui punti V,t,r, e quindi una falda elicoidale a generatrici 



C 



Fig. 4. 



orizzontali, le quali, partendo dalla orizzontale al di sopra di D£, si abbas- 

 sano fino al di sopra di s, mantenendosi appoggiate alla verticale per D. 

 Infine la superficie termina con un triangolo i cui vertici si trovano alla 

 stessa altezza sulle verticali per A , D ed s. 



Tutti i miscugli del campo BGtO'rB, separando primariamente un cri- 

 stallo misto binario della serie Gt o Br, pervengono sulla linea di equilibrio 

 univariante 0 4 0': però quelli compresi nel campo BGtrB danno origine a 

 liquidi che non giungono in 0', ed al termine della solidificazione risul- 

 tano costituiti di due cristalli misti binari, uno della serie Br, l'altro della 

 serie Gt. 



I miscugli compresi nel campo rO'0 3 Dr pervengono sulla linea di 

 equilibrio univariante 0 3 0' separando primariamente un cristallo misto della 

 serie Br; però, di essi, solo quelli del triangolo DO'r pervengono con sepa- 

 razione secondaria in 0'. Quelli del campo 0 3 0' D 0 3 , giunti sulla 0 3 0', la 

 seguono, finché in essi si compie la reazione 



liquido + cristallo (Br) = composto D ; 



Rendiconti, 1912, Voi. XXI, 1" Sem. 76 



